## STUDI KUAT TEKAN BETON SPEEDCRETE DENGAN ZAT ADDITIVE NAPHTHALENE BERDASARKAN VARIASI UMUR
Syifa Fauziah 1 , Anisah 2 , Sittati Musalamah 3
12,3 Pendidikan Teknik Bangunan, FT, UNJ Email: smusalamah@unj.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan maksimum beton speedcrete menggunakan aditif  aditif  naphthalene  pada  setiap  umur  pengujian  dan  membandingkan  dengan  beton  normal  28  hari. Penelitian ini dilakukan di Lab Beton PT. Torsina Redikon Pulogadung dengan metode eskperimen. Penelitian ini menggunakan benda uji berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Pengujian kuat tekan beton speedcrete menggunakan alat Crushing Test Machine. Dalam penelitian ini kuat tekan dihasilkan dengan menggunakan  superplasticizer  jenis  naphthalene  dan  dibandingkan  dengan  beton  normal  tanpa  menggunakan aditif. Rencana mutu sasaran adalah fc '35 MPa dengan dosis penggunaan aditif 1,7% dari berat semen. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan nilai kuat tekan beton speedcrete dengan penambahan material naftalena semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur beton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan beton speedcrete dengan bahan aditif naftalena 12 jam, 18 jam, 28 jam dan 48 jam adalah 0,5 MPa, 17,81 MPa, 31,14 MPa dan 45,77 MPa. Kuat kuat beton normal dengan penambahan 20% umur air 28 hari yaitu sebesar 54,76 MPa.

## Kata Kunci: Variasi Umur, Beton Speedcrete, Kuat Tekan

## ABSTRACT
This research aims to determine the maximum compressive strength value of concrete speedcrete using naphthalene  additive  additive  at  each  test  age and  compare  with  normal  concrete  28  days.  This  research  was conducted  at  concrete  Lab  of PT.  Torsina  Redikon  Pulogadung with  eskperimen  method.  This  research  used cylindrical  test  object  with  diameter  15  cm  and  height  30  cm..  Testing  compressive  strength  of  concrete speedcrete using Crushing Test Machine tool. In this research the compressive strength was produced by using superplasticizer type naphthalene and compared with normal concrete without using additive. The target quality plan  is  fc  '35  MPa  with  the  use  of  additive  dose  of  1.7%  of  the  weight  of  cement.  The  results  of  this  research showed an increase in the value of compressive strength of concrete speedcrete with aadditive materials added naphthalene  increased  with  increasing  age  of  concrete.  The  results  showed  that  the  compressive  strength  of concrete speedcrete with naphthalene additive materials of 12  hours, 18 hours, 28 hours and 48 hours was 0.5 MPa, 17,81 MPa, 31,14 MPa and 45,77 MPa. Normal strength concrete strength with the addition of 20% water age 28 days that is equal to 54.76 MPa.
Keywords : Age Variation, Speedcrete Concrete, Compressive Strength
Studi Kuat Tekan Beton… (Syifa/ hal. 67-75)

## PENDAHULUAN
Beton    adalah  bahan  yang  banyak digunakan  pada  pembangunan  dibidang konstruksi sekarang ini, baik pada bangunan  gedung,  jembatan,  bendungan, maupun konstruksi lainnya. Beton dikatakan  sebagai  suatu  campuran    dari empat  bahan  dasar  terpisah,  yaitu:  semen, agregat  kasar,  agregat  halus,  dan  air. Berdasarkan definisi lain, beton dapat juga dikatakan  sebagai  campuran  bergradasi dari  agregat  halus  dan  agregat  kasar  yang direkatkan bersama-sama oleh pasta semen. Metode pembuatan campuran beton harus  memperhatikan  hal-hal  berikut  yaitu proses pengerjaan yang mudah ( workability ), kekuatan beton yang dihasilkan  ( strength ),  keawetan  beton ( durability ),  dan  harga  yang  ekonomis. Jakarta  merupakan  kota  padat  penduduk, sehingga  sering  terjadi  kemacetan  yang diantaranya  disebabkan  oleh  kerusakan jalan  atau  sedang  ada  proses  konstruksi jalan,  maka  dari  itu  dibutuhkan  proses konstruksi  jalan  yang  cepat.  Dengan semakin pesatnya pertumbuhan pengetahuan dan teknologi dibidang konstruksi  terciptalah  beton  yang  cepat mengeras ( speedcrete ).
Speedcrete diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2009. Pada umumnya speedcrete difokuskan  pada konstruksi  jalan  raya,  seperti patching (penambalan). Speedcrete merupakan konsep  revolusioner  yang  memberikan berbagai keuntungan baru untuk kontraktor dan  kebutuhan  publik.  Keuntungan  utama dari speedcrete adalah  proses  yang  cepat dengan kualitas terbaik sehingga menghemat  waktu. (Hayyu, 2009).
Terdapat
berbagai macam speedcrete sesuai dengan zat additive yang digunakan.  Zat additive berfungsi  untuk meningkatkan  mutu  dan  mempercepat proses pengerasan dalam pembuatan beton, dan  tipe  zat additive tersebut  yaitu  tipe  F ( superplasticizer). Terdapat  empat  jenis
superplasticizer diantaranya  S ulfonated Melamine Formaldehyde Condensates (SMF) dengan kandungan klorida 0,005 %, Sulfonated    Naphthalene  Formaldehyde Condensates (SNF)  kandungan  klorida yang diabaikan, Modified Lig nosulfonates tanpa kandungan klorida dan Polycarboxilate Ethers yaitu superplasticizer yang  biasa  digunakan pada  beton  pracetak  dan  menambah  nilai workability secara signifikan. Superplasticizer yang  digunakan  adalah sulfonated naphthalene formaldehyde (SNF) (Mulyono, 2007).
Naphthalene adalah  hidrokarbon kristalin aromatik berbentuk padatan berwarna  putih  dengan  rumus  molekul C 10 H 8 dan  berbentuk  dua  cincin  benzena yang  bersatu  (Gusva.  2013).  Menurut Chinacays  Pei  (2017) superplasticizer seri naphthalene
ini merupakan
superplasticizer dengan  tingkat  reduksi air yang  tinggi  (15%  sampai  25%),  tidak  ada efek  pemberian  udara,  sedikit  efek  pada waktu  pengaturan,  yang  relatif  sesuai dengan  kualitas  semen,  harganya  relatif murah, naphthalene superplasticiz er sering digunakan dalam pembuatan high strength, high performance concrete .
Beberapa  penelitian  yang  sudah dilakukan
tentang penggunaan
superplasticizer pada beton cepat mengeras ( speedcrete ) yaitu telah dilakukan  oleh  Irman  Susandi  tahun  2013 tentang  tinjauan  kuat  tekan  beton  ringan menggunakan mix design speedcrete dengan bahan tambah sika viscocrete – 10. Umur  yang  digunakan  pada  penelitian  ini yaitu 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.  Hasil  penelitian  ini  beton  ringan speedcrete dengan  bahan  tambah sika viscocrete-10 umur 1 hari sudah mencapai beton  normal  28  hari.  Penelitian  lain tentang superplasticizer juga sudah dilakukan  oleh  Seti  dan  Nadia  tahun  2012 tentang  analisis  pengaruh  beton  dengan bahan admixture naphthalene dan polycarboxilate terhadap  kuat  tekan  beton
Studi Kuat Tekan Beton… (Syifa/ hal. 67-75)
normal.  Umur  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan  28  hari.  Dari  penelitian  tersebut diketahui  jika speedcrete superplasticizer
tipe
polycarboxilate menghasilkan peningkatan  kuat  tekan  yang  lebih  tinggi dari speedcrete superplasticizer tipe naphthalene dan beton  normal pada umur beton yang sama.
Pada umumnya beton membutuhkan  waktu  minimal  14  hari untuk mencapai kekuatan tekan karakteristik  yang  diinginkan,  sementara speedcrete hanya  membutuhkan  waktu  7 jam  sampai  dengan  24  jam  tergantung  zat additive dan  dosis  yang  digunakan  (Reni, 2013).  Percepatan  dalam  pembangunan menuntut  para  praktsi  konstruksi  agar mereka  dapat  menyelesaikan  proyek- proyek yang berhubungan dengan pengecoran  dapat  digunakan  sesegera mungkin.  Contohnya  dalam  hal  perbaikan jalan  yang  memerlukan  waktu  cepat. Seperti  halnya  di  kota-kota  besar  seperti jalan-jalan  protokol  di  Jakarta,  mengingat sering  terjadinya  kemacetan  akibat  jalan rusak sehingga menyulitkan untuk perbaikan jalan.
Atas  dasar  pertimbangan  tersebut, dan  juga  dilihat  dari  beberapa  penelitian yang  dilakukan  sebelumnya  bahwa  bahan tambah additive naphthalene dapat mempercepat  pengerasan  beton  Pada penelitian ini akan ditinjau hasil kuat tekan beton speedcrete umur  24  jam  tercapai mutu fc’ rencana dan dibandingkan dengan beton  normal  umur  28  hari.  Maka  dari  itu dilakukan  penelitian  mengenai  nilai  kuat tekan speedcrete zat additive  naphthalene dengan penggunaan dosis 1,7 % dari berat semen dan fc’ 35 Mpa diduga masih dalam hitungan  jam,  dan  dibandingkan  dengan nilai kuat tekan beton normal umur 28 hari. Dengan variasi umur speedcrete 12 jam, 18 jam, 24 jam, dan 48 jam, sedangkan variasi umur  untuk  beton  normal  7  hari,  14  hari dan 28 hari. Perbandingan umur ini didapat
dari  hasil  umum  optimum  yang  didapat dari penelitian sebelumnya.

## METODE

## 2.1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan  dalah  metode  eksperimen, dengan  benda  uji  berbentuk  silinder dengan  diameter  15  cm  dan  tinggi  30  cm yang  dibuat  dengan  membuat  beton speedcrete menggunakan  bahan  tambah additive  naphthalene .  Umur  pengujian beton yaitu umur  12  jam,  18  jam,  24  jam, dan  48  jam  untuk  beton speedcrete, dan beton  normal  pada  7  hari,  14  hari  dan  28 hari.

## 2.2. Teknik Pengambilan Sampel 2.2.1 Sampel
Sampel  yang  akan  diuji  dalam penelitian  berjumlah  21  buah  merupakan keseluruhan  dari  sampel,  yang  terdiri  dari 12 benda uji untuk beton speedcrete dan 9 benda  uji  untuk  beton  normal.  Dimana jumlah sampel yang dipakai sesuai dengan SNI  03-2847-2002  tentang  Tata  Cara
Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan  Gedung,  dan  SNI  2458:2008 Tentang  Tata  Cara  Pengambilan  Contoh Beton Segar.
Tabel Pengambilan Sampel
Beton Speedcrete dengan Additive Naphthalene Beton Normal Tanpa Additive Naphthalene Umur Jumlah Benda Uji Umur Jumlah Benda Uji 12 jam 3 7 hari 3 18 Jam 3 14 hari 3 24 Jam 3 28 hari 3 i 48 Jam 3 TOTAL 12 TOTAL 3

## Studi Kuat Tekan Beton… (Syifa/ hal. 67-75)

## 2.3. Prosedur Penelitian 2.3.1 Tahap Persiapan
Dalam  persiapan  penelitian  ini dilakukan  segala  hal  yang  mendukung terlaksananya  proses  penelitian.  Dimulai dari  pemeriksaan  material  dan  peralatan yang akan digunakan dalam penelitian, dan penentuan hari kerja penelitian.

## 2.3.2 Tahap Pemeriksaan Bahan
Sebelum  bahan-bahan  yang  sudah tersedia digunakan dalam  penelitian, maka harus  dilakukan  pemeriksaan  terhadap bahan-bahan tersebut. Adapun pemeriksaan terhadap tiap-tiap bahan dapat dijabarkan sebagai berikut :.
2.3.2.1 Agregat Halus
a. Pengujian Kadar Lumpur
b. Pengujian Analisis Saringan
c. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan
d. Pengujian Kadar Air
2.3.2.2 Agregat Kasar
a. Pengujian Analisis Saringan
b. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan
c. Pengujian Kadar Air
2.3.2.3 Air
Air pada penelitian ini berasal dari PDAM sehingga tidak dilakukan pemeriksaan bahan lagi.

## 2.3.3 Tahap Perencanaan Proporsi Campuran
Perencanaan  proporsi  campuran untuk  beton  berdasarkan  metode  Concrete Technology  and  Construction  Practical Applications  dan  dengan  bahan  tambah naphthalene.

## 2.3.4 Tahap Pengadukan
Pada tahap ini dimana
pencampuran bahan berdasarkan berat dengan cara di timbang, kemudian pengadukan beton berdasarkan SNI 03- 3976-1995 “Tata Cara Pengadukan Beton”

## 2.3.5 Tahap Pembuatan Benda Uji
Proses pembuatan benda uji pada penelitian  ini  sama  seperti  pembuatan
beton  konvensional  dan  ditambah  bahan additive  naphthalene .  Benda  uji  dibuat dengan  menggunakan  cetakan  berupa silinder  dengan diameter 15 cm  dan tinggi 30 cm.
2.3.6 Tahap Perawatan Benda Uji
Setelah pembuatan benda uji selesai,  untuk  beton speedcrete cetakan dibuka sesuai umur yang sudah ditentukan dan  tidak  ada  proses  perawatan  atau perendaman  yaitu  setelah  cetakan  di  buka langsung  dilakukan  test  uji  kuat  tekan  ini untuk umur beton 12 jam, 18 jam, 24 jam, dan 48 jam, sedangkan untuk beton normal melalui  proses  perawatan  setelah  24  jam, masing-masing  cetakan  dibuka  dan  benda uji  dikeluarkan.  Kemudian  benda  uji direndam  dalam  bak  perendam  berisi  air yang  telah  memenuhi  persyaratan  untuk perawatan ( curing ) selama 28 hari.

## 2.3.7 Tahap Pengujian Kuat Tekan Benda Uji
Tahap  pengujian  kuat  tekan  benda
uji  untuk  beton speedcrete pengujian dilakukan setelah cetakan dibuka, sedangkan  untuk  beton  normal  pengujian kuat  tekan  dapat  dilakukan  setelah  tahap perawatan  benda  uji  selesa.  Prosedur pengujian kuat tekan dilakukan sesuan SNI 1974:2011  “Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton dengan Benda Uji Silinder”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Uji Pendahuluan
3.1.1 Agregat Halus dan Agregat Kasar Bahan yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  pasir  beton  dari Pontianakn  dan  kerikil  dari  Rumpin, Bogor. Langkah selanjutnya, sebagian dari bahan-bahan tersebut diteliti kadar lumpur, gradasi butir agregat, berat jenis dan kadar airnya.  Hasil  pengujian  bahan  yang  telah dilakukan  pada  bahan  dasar  pembentuk beton  berdasarkan  SNI  03-1766-1990.

## Studi Kuat Tekan Beton… (Syifa/ hal. 67-75)
Hasil  pengujian  pendahuluan  dapat  dilihat pada Tabel berikut:
Tabel Hasil Pengujian Bahan
Pengujian Pasir Kerikil Kadar Lumpur 1,36 % - Modulus Kehalusan Butir 3,63 7,31 Zat Organik Warna No. 1 - Berat Jenis dan Penyerapan Air 1. BJ Kering 2,42 2,45 2. BJ SSD 2,54 2,56 3. BJ Semu 2,73 2,76 4. Penyerapan Air 4,71 0,18

## 3.2. Perhitungan Rancangan Campuran Beton
Perhitungan  rancangan  campuran beton  ini  dilakukan  berdasarkan Concrete Technology  and  Construction  Practical Applications  tentang  Mix  Design  for Special  Purpose ,  sesuai  dengan  data-data hasil  uji  pemeriksaan  agregat  dan  semen portland. Untuk campuran beton speedcrete dengan mutu yang direncanakan  adalah  fc’  35  MPa,  dengan pertimbangan slump 80-100 mm, FAS 0,23 dan  dari  hasil  uji  penyerapan  air,  kadar lumpur  dan  berat  jenis  agregat  maka proporsi  masing-masing  bahan  penyusun beton  (jelasnya  pada  Lampiran Mix Design ) seperti Tabel berikut:
Tabel Proporsi Bahan Campuran Beton Speedcrete per-meter Kubik (m 3 )
Perencanaan perhitungan beton normal sama seperti beton speedcrete akan tetapi  jumlah  air  ditambah  20  %  maka jumlah  semen  dan  air  ada  peningkatan. Untuk  campuran  beton  normal  dengan
mutu  yang  direncanakan  adalah  fc’  35 MPa,  dengan  pertimbangan  slump  100±20 mm, FAS 0,3 dan dari hasil uji penyerapan air,  kadar  lumpur  dan  berat  jenis  agregat maka  proporsi  masing-masing  bahan penyusun  beton  (jelasnya  pada  Lampiran Mi x Design ) seperti Tabel berikut:
Tabel Proporsi Bahan Campuran Beton
Normal per-meter Kubik (m 3 )

## 3.3. Nilai Slump
Nilai slump beton speedcrete bernilai 63 cm. Slump speedcrete menghasilkan  slump flow dengan  3  kali pengukuran yaitu 60 cm, 67 cm dan 63cm menghasilkan  rata-rata  63,33  cm.  Dan beton normal menggunakan uji slump yang biasa digunakan. Nilai slump beton normal adalah 14cm.

## 3.4. Kuat Tekan
Pengujian  kuat  tekan  dilakukan untuk  mendapatkan  nilai  kuat  tekan  dari benda  uji  yang  telah  dirancang  kuat tekannya.  Nilai  kuat  tekan  yang  didapat merupakan  hasil  dari  beban  maksimum yang diterima oleh benda uji dibagi dengan luas  penampang  benda  uji.  Data  hasil pengujian  kuat  tekan  beton  untuk  setiap perlakuan  benda  uji  yang  menggunakan temperatur curing berbeda  dapat  dilihat pada lampiran.
Hasil  rata-rata  kuat  tekan  beton  dapat
Proporsi campuran kg/m 3 Semen Air Ag. Halus Ag. Kasar Additive Naphthalene 598 137,5 645 1046 8,47 lt Proporsi campuran kg/m 3 Semen Air Ag. Halus Ag. Kasar 616 184,8 645 1046
Studi Kuat Tekan Beton… (Syifa/ hal. 67-75)
dilihat pada tabel:
Tabel Hasil Kuat Tekan Beton Speedcrete Umur (Jam) Sampel Kuat Tekan (MPa)
12 Jam 1 0,64 2 0,39 3 0,4
Rata-rata 0.5 18 Jam 1 14,76 2
18,74 3 19,92 Rata-rata 17,81 24 Jam 1 30,33 2 29,5 3 33,6 Rata-rata 31,14 48 Jam 1 42,97 2
42,01 3 52,34 Rata-rata 45,77

## Tabel Hasil Kuat Tekan Beton Normal
Umur (Hari) Sampel Kuat Tekan (MPa) 7 Hari 1 44,39 2 43,36 3 38,06 Rata-rata 41,94
14 Hari 1 46,92 2 26,57 3 45,28 Rata-rata 39,59 28 Hari 1 51,86 2 53,48 3 54,54 Rata-rata 53,29

## 3.5. Pembahasan Penelitian
Pembahasan  berdasarkan  data  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  yaitu rancangan f’c 35 MPa dengan menggunakan  umur  beton speedcrete 12 jam, 18 jam, 24 jam dan 48 jam.
Grafik  kuat  tekan  seluruh  benda  uji  dapat dilihat pada grafik berikut::
Gambar Grafik Kuat Tekan Rata-rata Beton Speedcrete
Sumber: Hasil Olahan Data 2017
Berdasarkan  Gambar  4.3  nilai  kuat tekan  yang  dihasilkan  beton speedcrete mengalami  terus  peningkatan  dengan hanya  umur  hitungan  jam.  Pada  data gambar  4.3  diatas  terlihat  kenaikan  nilai kuat  tekan  searah  dengan  kenaikan  umur beton speedcrete pada  umur  12  jam,  18
0 10 20 30 40 50 12 18 24 48 Speedcrete Umur Speedcrete K uat Tek an ( MPa ) Ku at T ek an ( MPa)
Studi Kuat Tekan Beton… (Syifa/ hal. 67-75)
jam, 24 jam, dan 48 jam. Beton speedcrete umur 12 jam menghasilkan nilai kuat tekan 0,5 MPa, umur 18 jam nilai kuat tekannya 17,81  MPa,  dan  pada  umur  24  jam  mutu yang  dihasilkan  belum  sesuai  atau  hampir mendekati  dengan  mutu  rencana  fc’  35 MPa  dengan  rata-rata  nilai  kuat  tekan beton speedcrete 31,14  MPa.  Akan  tetapi pada  umur  48  jam  masih  mengalami kenaikan  yang  sangat  tinggi  dikarenakan selisih  umur  dua  kali  lipat  dari  24  jam sehingga mencapai kuat tekan optimum.
Gambar 4.4 Grafik Kuat Tekan Rata-rata Beton Speedcrete dan Beton Normal
Sumber: Hasil Olahan Data 2017
Pada  data  grafik  gambar  4.3 mengenai  beton  normal  yang  berumur  7 hari, dan 14 hari, dengan perencanaan mix design hampir sama seperti beton speedcrete hanya  saja  ada  penambahan
20%  air  maka  jumlah  semen  dan  fas berbeda. Beton normal telah menghasilkan mutu  yang  tinggi  bahkan  melebihi  mutu kuat tekan rencana fc’ 35 MPa. Pada umur 7 hari hasil rata-rata mutu kuat tekan 41,94
MPa  sedangkan  di  umur  14  hari  rata-rata nilai kuat tekan 39,59 MPa  dan hasil rata- rata  mutu  kuat  tekan  umur  28  hari  yaitu 53,29 hari. Gambar grafik 4.3 menunjukan hasil  nilai  kuat  tekan  rencana  fc’  35  MPa pada  beton speedcrete yaitu  pada  umur 33,5  jam  dan  mencapai  kuat  tekan optimum  pada  umur  48  jam.  Sejalan dengan  penelitian  relevan  tentang additive naphthalene bahwa  dengan  bertambahnya umur  hasil  nilai  kuat  tekan  semakin meningkat dengan umur pengujian 3 hari 7 hari 14 hari dan 28 hari. Penelitian relevan
lain  tentang  beton speedcrete dengan bahan  tambah additive  viscocrete  –  10 dengan  bertambah  nya  umur  hasil  nilai kuat tekan juga semakin meningkat dengan umur penguijian 1 hari 3 hari 7 hari 14 hari dan 28 hari.
Pengujian nilai kuat tekan terhadap masing-masing benda uji dapat dilihat pada Gambar:
0 10 20 30 40 50 60 12 18 24 48 672 Speedcrete Umur Speedcr Beton

## Studi Kuat Tekan Beton… (Syifa/ hal. 67-75)
24 Jam 48 Jam
Gambar  Pola  Retak  Beton  Speedcrete dengan Umur 12 Jam, 18 Jam, 24 Jam, dan 48 Jam.
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2017
Pola retak beton speedcrete umur 12 jam  bahkan  sudah  mencapai  hancur dikarenakan  kondisi  beton  yang  masih
lembab  dan  belum  cukup  untuk  dilakukan pengujian  kuat  tekan,  ditunjukan  dengan hasil  nilai  kuat  tekan  rata-rata  kecil  yaitu 0,5 Mpa dan hanya mencapai 2% dari kuat tekan rencana. Pola retak beton speedcrete umur 18 jam adalah terdapat retak dibagian tengah, speedcrete tersebut sudah mengalami  kenaikan  nilai  kuat  tekan sebesar  17,81  MPa  yaitu  mencapai  50% namun  masih  menunjukan  belum  optimal fungsi  dari additive  naphthalene yang mengurangi  kadar  air  dan  meningkatkan mutu.
Pola  retak  beton speedcrete umur
24  jam  yaitu  retak  dibagian  bawah  beton tidak terlalu besar retakannya dan mengalami  kenaikan  nilai  kuat  tekan hampir  90%  namun  belum  mencapai  kuat tekan  rencana  fc’  35  MPa  dan dibandingkan  dengan  beton  normal  fc’  35 MPa. Pola retak beton speedcrete umur 48 jam  dengan  selisih  umur  dari  sebelumnya dua  kali  lipat  menghasilkan  retakan  yang hampir  sama  seperti  sebelumnya  yaitu retak  dibagian  bawah  beton,  namun  nilai kuat  tekan  yang  dihasilkan  meningkat tinggi mencapai 45,77 MPa yaitu 110% ini menunjukan additive  naphthalene dapat berfungsi  secara  optimal.  Untuk  mencapai mutu  fc’  35  MPa  pada  beton speedcrete dengan memakai interpolasi maka hasilnya umur 33,5 Jam.

## KESIMPULAN
1. Beton speedcrete dengan bahan tambah additive  naphthalene  dengan  dosis pemakaian  1,7%  dari  berat  semen, mencapai  nilai  kuat  tekan  rencana  fc’ 35 MPa pada umur 33,5 jam.
2. Kuat  tekan  beton  speedcrete  dengan bahan  tambah  additive  naphthalene pada umur 12 jam, 18 jam, 24 jam, dan 48  jam  menghasilkan  kuat  tekan  0,5 MPa,  17,81  MPa,  31,14  MPa,  dan 45,77  MPa.  Sedangkan  beton  normal tanpa  bahan  tambah  additive  pada umur  7  hari,  14  hari,  dan  28  hari
Studi Kuat Tekan Beton… (Syifa/ hal. 67-75)
menghasilkan  kuat  tekan  41,94  MPa, 39,59 MPa, dan 53,29  MPa.
3. Adanya peningkatan umur beton
speedcrete  maka  masih  terjadi  adanya peningkatan
nilai kuat
beton
speedcrete, bahkan dapat melebihi kuat tekan rencana.
4. Additive naphthalene berfungsi dengan baik sehingga menghasilkan mutu yang tinggi, dan mengurangi kadar air.
5. Beton speedcrete sudah cepat mengeras di  umur  18  jam,  tetapi  mutu  belum tercapai

## DAFTAR PUSTAKA
Gusva,  D.W.  2013.  Seyawa  Aromatik Naftalena http://dhaniwindragusva.blogspot.co. id/2013/11/senyawa-aromatik- naftalena.html  Diakses  pada  18 Maret 2017.
Hayyu,  S.  2009.  Speedcrete  Inovasi  Beton
dengan Initial Set Kilat
http://Sagabanget.wordpress.com/20
09/09/09/speedcrete-inovasi-beton- dengan-initial-set-kilat/ Diakses pada 18 Maret 2017.
Kuat  Tekan  Beton  Normal.  [jurnal]. Jakarta: Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Pei,  C.2017.    Mechanism  of    Naphthalene
Series Superplasticizer https://www.linkedin.com/pulse/mec hani m-naphthalene-series-
superplasticizer-pei-chinacayc
Diakses pada 18 Maret 2017.
Seti  dan  Nadia.  2012.  Analisis  Pengaruh Beton  dengan  Bahan  Admixture
Naphthalene da Polycarboxilate
Terhadap
SNI  2458:2008    Tentang  Tata  Cara Pengambilan Contoh Beton Segar.
Susandi,  I.  2013.  Tinjauan  Kuat  Tekan Beton  Ringan  Menggunakan  Mix Design  Speedcrete  dengan  Bahan
Tambah Sika Viscocrete-10 [skripsi]. Surakarta: Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.